-- 39 — 



Auch aus diesem Versuche geht ebenso wie aus dem Suiiiieu-Sauer- 

 stoffversuch (vgl. Kapitel i) hervor, daß der mit einem Chlorkalzium-Mwen- 

 geregemisch koagulierte Kautschuk gegen Wärme ganz außerordentlich 

 empfindlich ist. wie denn auch bei einem A'crsuch im Thermostaten von drei- 

 tägiger Dauer und kaum 50° Wärme dieses Produkt vollkommen klebrig 

 war. Es ist demnach verständlich, wenn derartiger Kautschuk in Hamburg 

 manchmal ganz zusammengelaufen ankommt. Dies dürfte besonders der 

 Fall sein, wenn die Transportkisten an heißen Tagen durch die Sonne trans- 

 portiert werden oder im Verfrachtungshafen an dieser lagern oder endlich 

 in einem warmen Schiflsraum verstaut werden. Wie hohe Temperaturen 

 hierbei tatsächlich auftreten, konnten wir allerdings bisher nicht messen oder 

 in Erfahrung bringen. Bei dem Chlorkalzium-Mwengere-Kautschuk genügt 

 etwa Vs der Temperatur und Zeit, die für normalen Kautschuk notwendig 

 ist, um diesen in die gleiche klebrige Masse überzuführen, ja normaler 

 Kautschuk wird bei Temperaturen, bei denen die mit Chlorkalzium-Mwen- 

 gere koagulierten Produkte zerfließen, überhaupt nicht angegriffen, wie denn 

 auch Essigsäure- und Chlorkalzium-Kautschuk die Empfindlichkeit i und 

 2 zukommt, während Chlorkalzium-Mwengere-Kautschuk mit 6 einsteht. 



4. Einfluß strahlender Wärme. 



Daß strahlende Wärme während und nach dem Tiockenprozeß den 

 Manihot-Kautschuk klebrig macht, wurde von uns zuerst beobachtet. 



Wir hängten für diesen Zweck präparierte nasse gewalzte Kautschuk- 

 fladen von IG cm Breite und 80 bis 100 cm 'Länge* über etwa 6 bis 10 cm 

 breite Bretter, die in 20 bis 40 cm Entfernung an einem dem direkten Sonnen- 

 licht ausgesetzten Wellblechdache angebracht waren. Die Fladen wurden 

 so aufgehängt, daß die beiden herunterhängenden Enden gleich lang waren. 

 Wir beobachteten nun, daß die der strahlenden Wärme am meisten aus- 

 gesetzte Stelle des Fladens in der Breite der darunter befindlichen Bretter, 

 und noch etwas über diese hinaus, im X'erlaufe des Trockenprozesses immer 

 mehr klebend wurden, bis sie zum Schluß nur noch eine auf dem Holz kle- 

 bende Masse bildeten. Der andere Teil des Kautschuks, der herunterhing, 

 zeigte in einiger Entfernung von der klebrigen Stelle keine bzw. an einigen 

 Stellen nur eine ganz geringe Klebrigkeit. 



Aus dem Gesagten geht hervor, daß strahlende Wärme, durch Be- 

 sonnung eines Wellblechdaches hervorgerufen, den Kautschuk stark angreift 

 und klebrig macht. Es dürfte sich also bei Wellblechtrockenschuppen 

 empfehlen, unter dem Dach und an den Wänden einen Holzbeschlag oder 

 wenigstens einen solchen von Matten anzubringen, und zwar so, daß zwischen 

 Beschlag und Wellblech etwa 10 bis 20 cm freibleiben zur Zirkulation und 

 Ableitung der Wärme. Wir haben in Amani eine derartige Bekleidung mit 

 Matten (Njamvi) vorgenommen und seit dieser Zeit ein Klebrigwerdcn. wie 

 das oben beobachtete, nicht mehr auftreten sehen. 



5. Starkes Walzen des trockenen Kautschuks. 



Daß durch starkes Walzen des trockenen Kautschuks dieser sehr an 

 Elastizität verliert, wurde bereits von zahlreichen .Autoren angegeben \'on 

 Gort er wurde auch mitgeteilt, daß ein Hevea-Crepe, der hundertmal durch 

 eine glatte Walze getrieben war, an der Oberfläche Klebrigkeit zeigte. Es 

 erscheint nicht ausgeschlossen, daß bei diesem Klebrigwerden in erster Linie 

 die mit dem starken Walzen des Kautschuks verbundene Erwärmung des- 



